Heber das Verglimmen einiger Oxydgele beim Erhitzen. 249 
3. Chromoxydgel. 
Heiß gefälltes, 2 Stunden bei 160° getrocknetes Cliromoxydgel 
enthielt 4,5 °/o Wasser. Die Erliitzungskurve (5) ergab eine 
schwache Wärmetönung, verbunden mit Verglimmen, 
die etwa bei 500° einsetzte und sich bis gegen 610° liinzog. 
Weder bei der Abkühluug noch beim Wiedererhitzen sämt- 
licher untersuchter Oxyde traten mit Wärmetönungen verbundene 
Zustandsänderungen auf. Der Vorgang der Wärmeabgabe 
ist also irreversibel. Werden diese Stoffe längere Zeit auf 
Temperaturen erhitzt, die nur wenig unterhalb des beginnenden 
exothermen Effektes liegen, so findet bei weiterer Temperatur- 
steigerung keine Wärmeabgabe mehr statt. Der bei höheren 
Temperaturen stabilere Zustand hat sich dann wohl entsprechend 
der längeren Dauer bereits bei tieferen Temperaturen gebildet. 
Bei allen Produkten geht der letzte Rest Wasser nicht während 
des Verglimmens fort, sondern wird erst bei höheren Tempera- 
turen ausgetrieben. 
Der Vorgang des Verglimmens entspricht einer 
gewissen Korn Vergrößerung 1 , verbunden mit der Ab- 
gabe von Oberfläch enenergie, ohne daß jedoch an den 
verglimmten Produkten deutlich kristalline Eigenschaften festgestellt 
werden könnten. Bei starken Vergrößerungen erweisen sich die Pulver 
zwischen gekreuzten Nikols als völlig amorph. Doch muß man, 
ohne sich auf den Boden der Kristallinitätstheorie von P. P. von Wei- 
marn 2 zu stellen, mit der Möglichkeit rechnen, daß die scheinbar 
amorphen Teilchen mikroskopisch zurzeit unauflösbare Kristall- 
aggregate sind. Darin unterscheiden sich diese Oxydgele von 
den pyrognomischen Mineralien, deren Verglimmen nach 
Th. Liebisch 3 durch die Wärmeabgabe bedingt ist, die bei der 
Rückbildung des kristallisierten Zustandes aus dem amorphen frei wird. 
Von einer systematischen Bearbeitung dieser für die Struktur 
der Gele wichtigen Vorgänge möchten wir absehen, da L. Wöhler 
bereits Versuche in größerem Umfang angekündigt hat. 
Berlin, Dezember 1913. Chemisch-Technische Versuchs- 
anstalt bei der Kgl. Porzellanmanufaktur. 
1 Über andere Ursachen der Korn Vergrößerung vergl. die umfassende, 
kritische Zusammenstellung von K. Endell, Über Kornvergrößerung und 
Sinterung. Silikat-Zeitschr. Koburg. II. 1914. No. 1 und 2. 
2 P. P. von Weimarn, Grundzüge der Dispersoidchemie. Dresden 1912. 
3 Th. Liebisch, Sitzbr. Berliner Ak. 1910. p. 350—364. 
